245 



Braunkohle von Thallern. 

 Diese Kohle wurde unverpackt eingesendet und befand sich 

 in Stücken von heiläufig 50 — 100 Pfunden. Die Farbe derselben 

 ist Dunkelbraun fast schwarz mit deutlicher Holztextur, der 

 Bruch theils blättrig, bis muschlig. Die Kohle enthält viel ein- 

 gesprengten Schwefelkies ; an einigen Stellen ist sie mit einer 

 weissen krystallinisch- blättrigen Substanz bedeckt, welche jedoch 

 nur in sehr geringer Menge vorhanden ist. Sie zerklüftet weni- 

 ger als die Wildshuther Kohle, diess geschieht vorzüglich pa- 

 rallel der Richtung der Holzfaser. Beim Liegen an der Luft 

 findet ein starkes Knistern statt. 



Die Dichte der Kohle beträgt , nach gewöhnlicher Art be- 

 stimmt 1-413 bei 19° C, mittelst des Verfahrens durch Einhül- 

 lung in Wachs wurde sie bei 19° C gleich 1*327 gefunden. Die 

 Cohäsionskraft beträgt in zwei Versuchen, deren einer 71 pCt., 

 der andere 70 pCt. gab, im Mittel 705 pCt. 



Beim Trocknen verlor die Kohle in zwei Versuchen 

 22-87 pCt. und 22-2 [»Ct., also im Mittel 22-535 pCt. 

 Die Elementar-Analysen geben folgende Resultate: 

 0-8705 Kohle: 

 an Kohlensäure = 1*5675 auf pCt. berechn. an Kohlenstoffe 49-10 

 „ Wasser . . = 0-3125 „ „ „ „ Wasserstoff 3-98 



„ Sauerstoff . „ „ „ „ Sauerstoff = 278 



„ Asche . . . = 01665 „ „ „ „ Asche . . = 1912 



0-9965 Kohle: 

 an Kohlensäure = 1-831 auf pCt. berechn. an Kohlenstoff = 50*07 

 „ Wasser . . =0"361 „ „ „ „ Wasserstoff= 3'71 



„ Sauerstoff . = „ „ „ „ Sauerstoff = 26-66 



„ Asche . . . = 0-195 „ „ „ „ Asche . . . = 1956 



Im Mittel: 

 Kohlenstoff = 49-58 

 Wasserstoff = 3 84 

 Sauerstoff. . = 27*24 

 Asche .... = 19-34. 

 An Coaks wurden hei langsamen Erhitzen 63*7 pCt., bei 

 schnellem Erhitzen 59*86 pCt. erhalten. 



Der Schwefelgehalt der Kohle wurde nach 2 Versuchen gleich, 

 4*61 pCt. und 4-52 pCt., also im Mittel gleich 4-56 pCt. gefunden. 



Sitzb. d. mathem. naturvv. Cl. Jahrg. 1849. IX. u. X. Heft. 17 



